研究報告 2018 (KISTEC Annual Research Report,2018)【研究開発部】
戦略的研究シーズ育成事業
研究テーマ：革新的環境調和機能性材料の創出◆総括・業績･････････････････････････････････････････････････････････････････････････研究代表者 東京工業大学 東 正樹

223

【研究開発部】 戦略的研究シーズ育成事業

革新的環境調和機能性材料の創出
研究代表者

東京工業大学東 正樹【基本構想】
全てのモノがインターネットにつながる IoT 社会の実現に向けて、電子デバイスの消費電力の低減や、環境負荷の小さい材料の開発が求められている。例えば、電流ではなく電場による磁化の制御が可能なマルチフェロイック物質は、低消費電力不揮発性メモリ材料として期待されている。また、センターやアクチュエーターとしてインクジェットプリンターや超音波診断機などで使われている圧電体の主流材料である PZT は、毒性元素である鉛を多量に含むため、代替物質の開発が望まれている。さらに、精密加工、半導体製造、光学、計測、電子デバイスといったナノテクノロジー分野では熱膨張によるわずかな位置ズレも許容できなくなってきており、熱膨張制御の強い要請がある。研究代表者は Co ドープ BiFeO3 を薄膜形態で安定化させ、室温で弱強磁性と強誘電性が共存するマルチフェロイック物質であること、分極回転の起こりうる結晶構造で圧電特性が向上することを実験的に確認した。また、サイト間電荷移動という全く新しいメカニズムで室温で巨大な負の熱膨張を示す BiNiO3 ベースのペロブスカイト型酸化物を発見し、新聞報道されるなど注目を集めた。本プロジェクトでは、精密構造解析と電子状態解析に基づく物質設計で、低消費電力不揮発性メモリ材料につながる強磁性強誘電体や、風や振動から電気エネルギーを生む圧電発電のための非鉛圧電体、外気温の変化から生じる熱歪みを吸収する負熱膨張材料などの、革新的な環境調和機能性材料の開発を目指す。

１．

研究目的

(2) 強磁性強誘電体の開発
BiFe0.9Co0.1O3 薄膜を格子定数のミスマッチの小さな 111

プロジェクト 1 年目となる 29 年度は、以下の各項目を重点項目として研究を行った。

配向 SrTiO3 や GdScO3 基板上に成膜すると、結晶構造が菱面体晶に変化する。この際、反強磁性秩序したスピンの方(1) 非鉛圧電体の開発
非鉛圧電体の開発には、代表的な鉛系圧電体である

向と電気分極の方向が直交するため、両者と直交する方向に、ジャロシンスキー守谷相互作用による自発磁化が現れ、PbZr1-xTixO3 (PZT)に倣った材料設計を行う事が大切である。28 年度に論文・新聞発表した、格子定数の小さな強誘電性と強磁性が共存する。電気分極と磁化方向は直交しているので、一度分極を面内に倒し、それから反対方向LaAlO3 基板上に成長させた BiFe1-xCoxO3 (BFCO)薄膜では、対称性から電気分極の方向が変化（回転）できる、MA とに向けることで、磁化を反転できると期待できる。既にGdScO3 基板上に成膜した薄膜試料について、原子間力顕呼ばれる単斜晶の結晶構造相で、圧電応答が増大する。これは PZT の巨大圧電応答の起源であるとされているメカ微鏡（MFM）による磁気ドメインと圧電応答顕微鏡（PFM）による強誘電ドメインの観測に成功している。さらに、ニズムである。LaAlO3 基板の方位を変え、c 軸を面内に倒すことで，分極が回転できる余地を大きくすることでの圧10V の電圧印加で電気分極の方向を変える（分極処理）と、磁気ドメインの形状の変化することを確認済みである。分電性向上も目指す。
SrTiO3 が常誘電の立方晶ペロブスカイト構造を持つの極処理の方向を変え、磁化が反転する条件を明らかにする。
これにより、電場による磁化反転を狙っておこせるようにに対し、Sr をイオン半径の大きな Ba で置換した BaTiO3は極性構造を持つ強誘電体である。さらに、立体活性を持なる。

つ Pb で置換した PbTiO3 では、強誘電性の目安である c/a比が 1.064 に増大する。PbTiO3 型の構造を持つ酸化物に、(3) 負熱膨張物質の開発
有機錯体法で前駆体を調製する事で 3GPa までの低減にPbVO3 がある。ここでは d1 電子配置を持つ V4+の dxy 軌道秩序のため、c/a=1.21 という巨大な正方晶歪みが実現して成功した BiNi1-xFexO3 の合成圧力を、さらに 2GPa にまで低減し、産業化への道を拓く。クエン酸の代わりにギ酸をいる。SrTiO3、BaTiO3、PbTiO3 からの類推では BaVO3 も極性構造を持つと期待されるが、高圧合成で得られた用いたり、熱処理条件の最適化で前駆体の結晶化を防ぐ事で目的を達成する。また、戦略的シーズ育成事業で開発しBaVO3 は立方晶構造を持つ。そこで、基板からのエピタキシャル応力を利用できる薄膜の形で、極性の Sr1-xBaxVO3た Bi1-xSbxNiO3 についても、同様に合成圧力を低減する。
還元処理した Ca2RuO4 は常圧下の固相反応方で合成での合成に挑戦する。

きる上、-123ºC から 72ºC に渡って-115×10-6/ ºC もの負熱膨張を示す。しかしながら高価な Ru を含むため、構造材

223

KISTEC研究報告（2018） 2018.10

【研究開発部】 戦略的研究シーズ育成事業

KISTEC研究報告（2018） 2018.10

224

【研究開発部】 戦略的研究シーズ育成事業

225

KISTEC研究報告（2018） 2018.10

【研究開発部】 戦略的研究シーズ育成事業業

績【原著論文】Azuma
Optimized negative thermal expansion induced by gradual

1. Y. Okimoto, S. Naruse, R. Fukaya, T. Ishikawa, S. Koshihara,K. Oka, M. Azuma, K. Tanaka, H. Hirori
Ultrafast Control of the Polarity of BiCoO3 by Orbital

intermetallic charge transfer in Bi1-xSbxNiO3Appl. Phys. Exp., 11, 061102 (2018).

Excitation as Investigated by Femtosecond Spectroscopy
Phys. Rev. Appl., 7, 064016 (2017).

9. K. Shigematsu, T. Asakura, H. Yamamoto, K. Shimizu, M.

2. Z. Pan, J. Chen, X. Jiang, L. Hu, R. Yu, H. Yamamoto, T.

Katsumata, H. Shimizu, Y. Sakai, H. Hojo, K. Mibu, and M.
Azuma

Ogata, Y. Hattori, F. Guo, X. Fan, Y. Li, G. Li, H. Gu, Y. Ren,
Z. Lin, M. Azuma, X. Xing

Room temperature ferromagnetism in BiFe1-xMnxO3 thinfilm induced by spin-structure manipulation

Colossal Volume Contraction in Strong Polar Perovskites ofPb(Ti,V)O3

Appl. Phys. Lett., 112, 192905 (2018).
10. H. Yamamoto, T. Imai, Y. Sakai, and M. Azuma
Colossal Negative Thermal Expansion in Electron-Doped

J. Am. Chem. Soc., 139, 14865 (2017).

PbVO3 Perovskites
Angew. Chem. Int. Ed. Engl., accepted (2018).

3. K. Takenaka, T. Shinoda, N. Inoue, Y. Okamoto, N.
Katayama, Y. Sakai, T. Nishikubo, M. Azuma
Giant negative thermal expansion in Fe-doped layered
ruthenate ceramics【総説】
1. 東正樹金属間電荷移動による巨大負熱膨張材料 BiNi1-xFexO3 とAppl. Phys. Exp., 10, 115501 (2017).
4. J. Yang, J. Dai, Z. Liu, R. Yu, H. Hojo, Z. Hu, T. Pi, Y. Soo,
C. Jin, M. Azuma, Y. Long
High-Pressure Synthesis of the Cobalt Pyrochlore Oxide
Pb2Co2O7 with Large Cation Mixed Occupancy

ゼロ熱膨張コンポジット
セラミックス, 52, 590 (2017).
2. M. Azuma, Y. Sakai, T. Nishikubo, M. Mizumaki, T. Watanuki,Inorg. Chem., 56, 11676 (2017).

T. Mizokawa, K. Oka, H. Hojo, M. Naka
Systematic charge distribution changes in Bi- and Pb-3d

5. L. Zhou, J. Dai, Y. Chai, H. Zhang, S. Dong, H. Cao, S.
Calder, Y. Yin, X. Wang, X. Shen, Z. Liu, T. Saito, Y.

transition metal perovskites
Dalton Transactions, 47, 1371 (2018).

Shimakawa, H. Hojo, Y. Ikuhara, M. Azuma, Z. Hu, Y. Sun,C. Jin, Y. Long
Realization of Large Electric Polarization and Strong
Magnetoelectric Coupling in BiMn3Cr4O12【書籍】
1. 竹中康司、東正樹、扇澤敏明、石川隆司、小橋眞、山村Adv. Mater., 29, 1703435 (2017).

泰久、表篤志、藤田麻哉、岡研吾、竹澤晃弘、荒井豊、大野康晴、藤田俊輔、南川弘行、河原正美、木野久志、

6. H. Yamamoto, Y. Sakai, K. Shigematsu, T. Aoyama, T.
Kimura, M. Azuma
Reorientation of the Magnetic Easy
Co-Substituted BiFeO3 Single CrystalPlanein

田中徹、佐々木拓、八島正知、鈴木義和
第一章｢無機材料の熱膨張と負熱膨張材料｣a

熱膨張制御材料の開発と応用
シーエムシー出版, 2018 年 1 月

Inorg. Chem., 56, 15171 (2017).

【口頭発表】
7. K. Oka, T. Yamauchi, S. Kanungo, T. Shimazu, K. Ohishi, U.
Yoshida. M. Azuma and S. Tanusri

1. 重松 圭、京兼広和、東 正樹
d1 電子配置の軌道秩序を利用する非鉛圧電体薄膜の開Experimental and Theoretical Studies of the Metallic
Conductivity in Cubic PbVO3 under High Pressure

発
学際・国際的高度人材育成ライフイノベーションマテ

J. Phys. Soc. Jpn., 87, 024801 (2018).

リアル創製共同研究プロジェクト第１回公開討論会、2017 年 3 月、名古屋大学

8. T. Nishikubo, Y. Sakai, K. Oka, M. Mizumaki, T. Watanuki,
A. Machida, N. Maejima, S. Ueda, T. Mizokawa, and M.

KISTEC研究報告（2018） 2018.10

2. K. Shimizu, H. Hojo, Y. Ikuhara, and M. Azuma

226【研究開発部】 戦略的研究シーズ育成事業

Enhanced piezoelectric response due to polarization rotationin Co-substituted BiFeO3 epitaxial thin films

11. T. Ogata, Y. Sakai, H. Yamamoto, and M. Azuma

IEEE-ISAF-IWATMD-PFM Conference, 2017 年 5 月, ジョージア工科大学

B-site substituted PbVO3 with suppressed c/a ratio andnegative thermal expansion
STAC-10, 2017 年 8 月, メルパルク横浜

3. 西久保匠Bi1-xSbxNiO3 の局所構造変化と負熱膨張
豊田理研特定課題研究「多元秩序制御による熱・体積12. T. Nishikubo , Y. Sakai, K. Oka , and M. Azuma
Observation of intermetallic charge transfer transition in

機能の開拓」平成 29 年度第 1 回研究会, 2017 年 7 月, 東工大すずかけ台キャンパス

negative thermal expansion material Bi1-xSbxNiO3
AIRAPT26, 2017 年 8 月, China National Convention Center
13. Y. Sakai, J. Yang, R. Yu, H. Hojo, I. Yamada, P. Miao, S. Lee,

4. 酒井雄樹Bi1-xPbxNiO3 の負熱膨張
豊田理研特定課題研究「多元秩序制御による熱・体積

S. Torii, T. Kamiyama, M. Mizumaki, J. Komiyama, T.
Mizokawa, H. Yamamoto, T. Nishikubo, Y. Hattori, K. Oka,

機能の開拓」平成 29 年度第 1 回研究会, 2017 年 7 月, 東工大すずかけ台キャンパス

Y. Yin, J. Dai, W. Li, S. Ueda, Z. Hu, C. Jin, Y. Long, and M.
Azuma
Crystal structure, Valence Distribution and Physical
Properties of A-site and B-site Charge Ordered Perovskite

5. 西久保匠
負熱膨張物質 Bi1-xSbxNiO3 のサイト間電荷移動相転移の観察

PbCoO3
AIRAPT26, 2017 年 8 月, China National Convention Center

新学術領域研究「ナノ構造情報のフロンティア開拓−材料科学の新展開」第 5 回若手の会, 2017 年 7 月, 晴海グ

14. T. Ogata, Y. Sakai, H. Yamamoto, T. Nishikubo, T. Imai, andM. Azuma
Suppression of c/a ratio for PbVO3 and negative thermal

ランドホテル
6. 尾形昂洋
PbTiO3 型酸化物 PbVO3 の Cr 置換による c/a 比の抑制とexpansion using chemical substitution of V for Cr
AIRAPT26, 2017 年 8 月, China National Convention Center

負熱膨張の実現
新学術領域研究「ナノ構造情報のフロンティア開拓−材

15. H. Yamamoto, T. Kihara, K. Oka, M. Tokunaga, K. Mibu, T.

料科学の新展開」第 5 回若手の会, 2017 年 7 月, 晴海グ
ランドホテルAoyama, T. Kimura, and M. Azuma
Spin structure change and magnetoelectric effect in theferroelectric ferromagnet BiFe1-xCoxO3
AIRAPT26, 2017 年 8 月, China National Convention Center

7. H. Shimizu, H. Hojo , K. Shigematsu , M. Azuma
Fabrication of negative thermal expansion material
BiNi1-xFexO3 epitaxial thin films by pulsed laser deposition

16. Y. Sakai

STAC-10, 2017 年 8 月, メルパルク横浜

Crystal structure, Valence Distribution and Physical
Properties of A-site and B-site Charge Ordered Perovskite

8. T. Nishikubo , Y. Sakai , K. Oka , and M. Azuma
Observation of intermetallic charge transfer transition inPbCoO3
The 1st IOP-TIT Workshop on Condensed Matter Physicsand Chemistry, 2017 年 8 月, Institute of Physics, Chinese
Academy of Sciences

negative thermal expansion material Bi1-xSbxNiO3
STAC-10, 2017 年 8 月, メルパルク横浜
9. H. Kyokane, K. Shimizu, K. Shigematsu, H. Hojo, and M.

17. H. Yamamoto

Azuma
Fabrication of tetragonal Sr1-xBaxVO3 thin film with d1

Spin structure change and strong magnetoelectric effect on
BiFe1-xCoxO3

configuration
STAC-10, 2017 年 8 月, メルパルク横浜

The 1st IOP-TIT Workshop on Condensed Matter Physics
and Chemistry, 2017 年 8 月, Institute of Physics, Chinese
Academy of Sciences

10. T. Yamamoto, H. Yamamoto, T. Nishikubo, Y. Sakai, H. Hojo,
I. Yamada, M. Mizumaki, T. Mizokawa, S. Ueda
Azuma

andM.

18. T. Nishikubo
Observation of valence states in BiNiO3 based negative
thermal expansion materials
The 1st IOP-TIT Workshop on Condensed Matter Physics

Structure and valence distribution of perovskite PbMnO3STAC-10, 2017 年 8 月, メルパルク横浜

227

KISTEC研究報告（2018） 2018.10

【研究開発部】 戦略的研究シーズ育成事業and Chemistry, 2017 年 8 月, Institute of Physics, Chinese
Academy of Sciences

2017 年 9 月, 神戸大学
27. 酒井雄樹, 岡研吾, 西久保匠, 尾形昂洋, 東正樹
Pb リッチ Bi1-xPbxNiO3 の負熱膨張

19. T. Ogata
Suppression of c/a ratio for PbVO3 and negative thermal
expansion using chemical substitution of V for Cr

日本物理学会 2017 年秋季大会, 2017 年 9 月, 岩手大学
上田キャンパス

The 1st IOP-TIT Workshop on Condensed Matter Physics
and Chemistry, 2017 年 8 月, Institute of Physics, Chinese

28. 尾形昂洋、酒井雄樹、山本孟、西久保匠、今井孝、東Academy of Sciences正樹
PbTiO3 型酸化物 PbVO3 の Cr 置換による c/a 比の抑制と20. 東正樹
Systematic Charge Distribution Change in Bi, Pb - 3d

負熱膨張の実現
日本物理学会 2017 年秋季大会, 2017 年 9 月, 岩手大学

Transition Metal Perovskites
IRMRS-ICAM, 2017 年 8 月, 京都大学吉田キャンパス

上田キャンパス
29. 西久保匠, 酒井雄樹, 尾形昂洋, 東正樹
元素置換による BiInO3 の負熱膨張発現

21. 東正樹
コバルト置換ビスマスフェライトの強磁場磁化過程測定の結果と、その知見を生かした室温強磁性強誘電体

日本物理学会 2017 年秋季大会, 2017 年 9 月, 岩手大学
上田キャンパスの開発、さらには薄膜試料を用いた電場印加磁化反転の実現について

30. K. Yamamoto, T. Mizokawa, M. Mizumaki, A. Yasui, E.

第４回西日本強磁場科学研究会, 2017 年 9 月, 大阪大学
待兼山会館

Ikenaga ,Y. Sakai,T. Nishikubo, T. Yamamoto, T. Ogata, M.
Azuma
Ni 2p Core-level Excitation of BiNiO3 Studied by Hard
X-ray Photoemission Spectroscopy

22. 重松圭、清水啓佑、東正樹
パルスレーザー堆積法による四重ペロブスカイト酸化物の薄膜合成

日本物理学会 2017 年秋季大会, 2017 年 9 月, 岩手大学
上田キャンパス

応用物理学会秋季学術講演会, 2017 年 9 年, 福岡国際会
議場

31. 室田康太, 山本健登, 溝川貴司, 水牧仁一郎, 保井晃,

23. 清水陽樹、清水啓佑、山本孟、北條元、重松圭、東正池永英司, 西久保匠, 山本樹, 尾形昂洋, 東正樹, 酒井雄樹

樹
マルチフェロイック BiFe0.9Fe0.1O3 薄膜への第 3 元素置

X 線光電子分光による PbMO3 の電子構造
日本物理学会 2017 年秋季大会, 2017 年 9 月, 岩手大学

換
応用物理学会秋季学術講演会, 2017 年 9 年, 福岡国際会

上田キャンパス
32. 三田村昌哉, 井上徳大, 岡本佳比古, 片山尚幸, 竹中康司, 西久保匠, 酒井雄樹, 東正樹

議場
24. 清水 啓佑, 重松 圭, 東 正樹
四重ペロブスカイト LnCu3Mn4O12 薄膜の作製と室温フCa2RuO4 焼結体の微粒子化
日本物理学会 2017 年秋季大会, 2017 年 9 月, 岩手大学

ェリ磁性
応用物理学会秋季学術講演会, 2017 年 9 年, 福岡国際会

上田キャンパス
33. H. Kyokane, K. Shimizu, K. Shigematsu, H. Hojo, and M.
Azuma

議場
25. 前林航紀、山本孟、西久保匠、鎌田慶吾、東正樹
ソフトプロセス前駆体を用いた巨大負熱膨張物質
BiNi1-xFexO3 の合成
日本セラミックス協会

Fabrication of Tetragonal Sr1-xBaxVO3 Thin Film with d1
Configuration
ICMaSS2017, 2017 年 9 月, 名古屋大学

第三十回秋季シンポジウム,

2017 年 9 月, 神戸大学

34. 東正樹
Magnetization Reversal by Electric Field at Room

26. 山本孟、尾形昂洋、東正樹
巨大正方晶歪みを有するペロブスカイト型酸化物

Temperature in Co Substituted BiFeO3 Thin Film
The 9th APCTP Workshop on Multiferroics, 2017 年 11 月,PbVO3 へのフィリング制御
日本セラミックス協会 第三十回秋季シンポジウム,KISTEC研究報告（2018） 2018.10

東京大学柏の葉キャンパス228

【研究開発部】 戦略的研究シーズ育成事業

35. H. Shimizu, K. Shimizu, H. Yamamoto, H. Hojo, K.
Shigematsu, and M. Azuma

44. Y. Sakai, J. Yang, R. Yu, H. Hojo, I. Yamada, P. Miao, S. Lee,

Stable polarization reversal in third elements substitutedmultiferroic BiFe0.9Co0.1O3 thin films

S. Torii, T. Kamiyama, M. Mizumaki, J. Komiyama, T.
Mizokawa, H. Yamamoto, T. Nishikubo, Y. Hattori, K. Oka,

The 9th APCTP Workshop on Multiferroics, 2017 年 11 月,
東京大学柏の葉キャンパス

Y. Yin, J. Dai, W. Li, S. Ueda, Z. Hu, C. Jin, Y. Long, and M.
Azuma
Crystal structure, Valence Distribution and Physical
Properties of A-site and B-site Charge Ordered Perovskite

36. H. Yamamoto, T. Aoyama, T. Kimura, and M. Azuma
Electric fiel induced reorientation of magnetic easy plane in
BiFe1-xCoxO3 single crystal

PbCoO3ISNTE-II, 2017 年 12 月, 東工大すずかけ台キャンパス

The 9th APCTP Workshop on Multiferroics, 2017 年 11 月,
東京大学柏の葉キャンパス

45. T. Ogata, Y. Sakai, H. Yamamoto, T. Nishikubo and M.

37. K. Shimizu, R. Kawabe, H. Yamamoto, H. Hojo, K.

Azuma
B-site substituted PbVO3 with suppressed c/a ratio andShigematsu, and M. Azuma
Direct observation of magnetization reversal by polarization

negative thermal expansion
ISNTE-II, 2017 年 12 月, 東工大すずかけ台キャンパス

switching in multiferroic Co-substituted BiFeO3 thin film
The 9th APCTP Workshop on Multiferroics, 2017 年 11 月,

46. T. Nishikubo, Y. Sakai, K. Oka, and M. Azuma
Intermetallic charge transfers and local structures in BiNiO3
based negative thermal expansion materials

東京大学柏の葉キャンパス
38. 東正樹
Room Temperature Ferromagnetism in Co Substituted

ISNTE-II, 2017 年 12 月, 東工大すずかけ台キャンパス

BiFeO3 Induced by Spin Structure Change
The 6th Toyota RIKEN International Workshop 2017, 2017

47. K. Shimizu, H. Hojo, and M. Azuma
Polarization rotation in BiFe1-xCoxO3 and BiFe1-xGaxO3
epitaxial thin films
ISNTE-II, 2017 年 12 月, 東工大すずかけ台キャンパス

年 11 月, トヨタ産業技術記念館
39. K. Shimizu, H. Hojo, Y. Ikuhara, M. Azuma
Enhanced piezoelectric response due to polarization rotation

48. H. Yamamoto, M. Azuma
Physics of tetragonal distortion in perovskite vanadates
ISNTE-II, 2017 年 12 月, 東工大すずかけ台キャンパス

in cobalt-substituted BiFeO3 epitaxial thin films
JPSM International Conference on Powder and Powder
Metallurgy, 2017 年 11 月, 京都大学百周年時計台記念館

49. 山本 一理，清水 啓佑, 重松 圭, 東 正樹
40. 東正樹
多元秩序制御による熱・体積機能の開拓

四重ペロブスカイト LaCu3Mn4-xFexO12 薄膜の作製と磁気特性
第 65 回応用物理学会春季学術講演会, 2018 年 3 月, 早稲田大学

金研ワークショップ「多自由度・多階層性が協奏する物質材料システムの科学」, 2017 年 12 月, 東北大学金属材料研究所講堂

50. 清水啓佑、川邊諒、北條元、山本孟、壬生攻、東 正樹
41. M. Azuma
Negative Thermal Expansions induced by Phase Transitions

Co 置換 BiFeO3 薄膜における電場による面外磁化の反転

ISNTE-II, 2017 年 12 月, 東工大すずかけ台キャンパス

第 65 回応用物理学会春季学術講演会, 2018 年 3 月, 早稲田大学

42. H. Kyokane, K. Shimizu, K. Shigematsu, H. Hojo, and M.
Azuma

51. 石崎颯斗・山本孟・酒井雄樹・東正樹Fabrication of Strain-induced Tetragonal Sr1-xBaxVO3 ThinFilm

巨大 c/a 相 BiCoO3 への Ti 置換を用いた電子ドープによる常誘電相の安定化

ISNTE-II, 2017 年 12 月, 東工大すずかけ台キャンパス

公益社団法人日本セラミックス協会 2018 年年会, 2018年 3 月, 東北大学

43. T. Yamamoto, H. Yamamoto, T. Nishikubo, Y. Okimoto, A.
Ozawa, Y. Sakai, H. Hojo, I. Yamada and M. Azuma

52. 今井 孝・山本 孟・西久保 匠・尾形 昂洋・東 正樹、Structure and valence distribution of perovskite PbMnO3ISNTE-II, 2017 年 12 月, 東工大すずかけ台キャンパス

酒井 雄樹
La、Bi 同時置換による PbVO3 の室温付近での巨大負熱229

KISTEC研究報告（2018） 2018.10

【研究開発部】 戦略的研究シーズ育成事業膨張の実現【その他】

公益社団法人日本セラミックス協会 2018 年年会, 2018
年 3 月, 東北大学

１．雑誌 Pen+「SPring-8 のすべて」で、2017 年の代表的な研究成果として、「コバルト酸鉛の合成に世界で初めて成53. 山本孟・今井孝・前林航紀・西久保匠・尾形昂洋・酒井雄樹・東正樹
巨 大 正 方 晶 歪 み を 有 す る ペロ ブ ス カ イ ト 型 酸 化 物

功し、新規の電荷分布を発見」が取り上げられた。

PbVO3 への電子ドープと巨大な負熱膨張
公益社団法人日本セラミックス協会 2018 年年会, 2018

２．ナノテクノロジープラットフォームの Web マガジン

年 3 月, 東北大学

「NanotechJapan Bulletin」で、「SPring-8 での微細構造解析

54. 東正樹
Magnetization Reversal by Electric Field at Roomによる負熱膨張材の電荷ガラス状態解明」が紹介された。
http://nanonet.mext.go.jp/magazine/?Vol.%2010%2C%20No.%2Temperature in Co Substituted BiFeO3 Thin Film
The 6th International Symposium on Advanced Ceramics,

06%2C%202017 年 12 月 27 日発行%2F ナノテクノロジー

2018 年 3 月, 東北大学

PickUp（第 10 回）NIMS_QST

55. 西久保匠, 前林航紀, 酒井雄樹, 岡研吾, 北條元, 溝川貴司, 綿貫徹, 町田晃彦, 東正樹

３．負熱膨張に関する国際会議「2nd International Symposium

BiNi1-xFexO3 の負熱膨張と局所構造
一般社団法人 日本物理学会 第 73 回年次大会, 2018 年

on Negative Thermal Expansion and Related Materials

3 月, 東京理科大 野田キャンパス(ISNTE-II)」を 12 月 12 日〜15 日に東京工業大学すずかけ

56. 山本孟, 尾形昂洋, 岡研吾, 西久保匠, 前林航紀,酒井雄樹, 東正樹

台キャンパスにて主催した。

ペロブスカイト PbVO3 へのフィリング制御と正方晶歪み
一般社団法人 日本物理学会 第 73 回年次大会,
2018 年 3 月, 東京理科大 野田キャンパス
57. 室田康太, 山本健登, 溝川貴司, 水牧仁一朗, 保井晃,西久保匠, 山本樹, 尾形昂洋, 東正樹, 酒井雄樹, 池永英司
PbMO3(M = Cr, Mn, Fe, Co)の電子構造と原子価状態一般社団法人 日本物理学会 第 73 回年次大会,
2018 年 3 月, 東京理科大 野田キャンパス
58. 三田村昌哉, 井上徳大, 水野陽介, 岡本佳比古, 片山尚幸, 竹中康司, 西久保匠, 酒井雄樹, 東正樹
負熱膨張性 Ca2RuO4 焼結体の微粒子化 II
一般社団法人 日本物理学会 第 73 回年次大会,
2018 年 3 月, 東京理科大 野田キャンパス
59. 重松 圭、浅倉武志、山本孟、清水啓佑、北條元、壬生攻、東正樹
学際・国際的高度人材育成ライフイノベーションマテ
リアル創製共同研究プロジェクト第２回公開討論会、2018 年 3 月、大阪大学中之島センター【特許】
国内特許出願 2 件

KISTEC研究報告（2018） 2018.10230